Hrrrorr: Über das elektromotorische Verhalten des Chroms. 205 
100° C. stieg. Je verdünnter die Salzsäure, desto näher dem Siede- 
punkte liegt die Temperatur, bei welcher die Wasserstoffentwickelung 
und die vollständige Activität des Chroms eintreten. 
Die Combination a: Cr/CIK, NO,Na, NO,Ag/Ag bildet bei der 
Siedhitze ein constantes galvanisches Element. Ich habe in den Strom 
desselben nach Entfernung der 30000 S.E. ein Silbervoltameter auf- 
genommen und nach einiger Zeit den Verlust des Chroms, sowie das 
Gewicht des Silbers, welches er redueirt hatte, bestimmt. Folgende 
Zahlen wurden gefunden: 
eh Verlust des Cr 
eu #8 gefunden ber. als Cr, , 
0.0654 0.0166 0.0158 
In den geschmolzenen Halogensalzen hat das Chrom selbstver- 
ständlich ebenfalls eine grosse elektromotorische Kraft, ist activ und 
nimmt die entsprechende Stelle in der Spannungsreihe ein. In fol- 
gender Weise liess sich leicht ein ceonstantes Element aus geschmol- 
zenem GlK-+CINa bilden. Der Kopf einer kleinen irdenen Pfeife 
wurde so weit entfernt, dass nur eine Schale für die Aufnahme von 
etwas ClAg übrig blieb. In letzteres taucht ein Platin- oder Silber- 
draht, welcher, von der Röhre’ des Pfeifchens umgeben, die Verbin- 
dung nach aussen vermittelte. Ein Chromstück und die Schale mit ClAg 
wurden in das geschmolzene Salz getaucht und gaben mit 30000 S.E. 
am Galvanometer: Sin 24°6. 
In den Lösungen der Salze, welehe bei 100° C. während der 
Elektrolyse an der Chromanode noch Chromsäure geben, welche aber 
bei etwas weiter gesteigerter Temperatur, wie die Chlorverbindungen 
der untersuchten Metalle der Magnesiumgruppe, Chromehlorür erzeu- 
gen, nimmt das Chrom in dem Intervall 0°-100° C. stetig grössere 
elektromotorische Kräfte an, erreichte aber nicht den Werth, welcher 
bei CIK erhalten wurde. 
Es gibt endlich Halogensalze, in deren Lösung das Chrom inner- 
halb des Intervalles 0°-100° C. ganz unverändert inactiv bleibt und 
keine grössere elektromotorische Kraft annimmt. So verhält es sich 
in der Lösung von BrK und der Chlorverbindungen der leicht redu- 
eirbaren Metalle, von denen ich CuCL, PdCl, untersucht habe. 
Um über die Temperatur, bei welcher das Chrom in diesen letzt- 
genannten Salzlösungen activ wird und dieselben redueirt, etwas nä- 
heres zu erfahren, habe ich einige derselben mit Chromstückchen in 
diekwandige Glasröhrchen eingeschmolzen und über 100° C. erhitzt. 
Die Lösung von SO,Cu zeigte sich noch unverändert, nachdem sie 
in der Temperatur 225°. gewesen war. Dagegen enthielt die gleich- 
zeitig erhitzte Lösung von CuCl, zahlreiche rothe Cu-Theilehen. Die 
